Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 9J9 



ohne gefärbten Kern, doch häufig mit Markfleckchen; Gefässe und Max^k- 

 strahlen unkenntlich. Im Längsschnitt sehr gleichmässig dicht, glanzlos. 

 Älittelschwer (spec. Lufttrockengewicht 0,71 — 0,73), etwas hart, schwer- 

 spaltig, wenig elastisch, im Trocknen ziemlich dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter^). Gefässe zahlreich, meist einzeln, 

 ziemlich gleichmässig vertheilt, 0,05 bis 0,08 mm weit, mit einfacher 

 Durchbrechung der Gliedenden, ohne Schraubenleistchen. Mark- 

 strahlen zahlreich, 13 — 16 per Millimeter Querschnittsfläche 2), meist zwei 

 (bis drei Zellen breit und 0,17 — 0,50 (ausnahmsweise auch bis 0,80) mm 

 hoch, einzelne einschichtig. Markstrahlzellen meist 8 — 14[j-, manche 

 auch bis 22 «x hoch, ziemlich dickwandig, mit zahlreichen Tüpfeln gegen 

 angrenzende Gefässe'^). Dickwandige Fasertracheiden als Grundmasse, 

 in dieser zahlreiches Strangparench^mi einzeln eingestreut, dessen Zellen 

 gleich denen der Markstrahlen häufig mit braunem Inhalt. 



Geschätztes, eine schöne Politur annehmendes Werkholz für den 

 Tischler, Drechsler und Mechaniker, ein vortreffliches Schnitzholz und, 

 schwarz gebeizt, der beste Ersatz für Ebenholz^). 



31) Das Holz des Apfelbaumes. 



Die wilden Apfelbäume unserer Wälder, hier unter dem gemein- 

 samen Namen Firns Malus L., zusammengefasst, gehören vermuthlich 

 zu verschiedenen Arten [Malus silvestris Miller und M. dasyphyUa 

 Borhhausen) ^ was für die Holzbeschaffenheit aber belanglos ist. Doch 

 wird das Holz wilder Bäume dem veredelter vorgezogen ^) . 



Holz zerstreutporig, mit röthlichweissem Splint, schön rothbraunem, 

 an Markfleckchen meist reichem Kern und oft auffallend dunkleren Spät- 

 holzzonen. Gefässe und Markstrahlen unkenntlich. Structur und phy- 

 sikalische Eigenschaften denen des Birnbaumholzes gleich (s. dieses). 

 Spec. Lufttrockengewicht im Mittel 0,76. Von geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter im Wesentlichen der des Birnbaum- 

 holzes (siehe oben). Gefässe meist 0,03 — 0,06 mm weit, Markstrahlen 



•1) Vgl. hierzu auch Burgerstein, Vergleichend-histologische Untersuchungen 

 des Holzes der Pomaceen. Sitzgsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, Math.-nat- Gl., CIY, 

 Abth. 1, 1895. 



2) Ebenda, p. 46 [768]. 



3) Nach Burgerstein ,'1. c, p. 46 [7681) betragen beim Holze der Gattung 

 Pirus im Mittel: die Gefässweite 0,030 — 0,050 mm, die Höhe der Markstrahlzellen 

 1 3—1 ,'i ,1. 



4) E, Hanausek, Technologie der Drechslerkunst. Wien 1897, p. -2a. 

 ö) Ebenda, p. 24. 



